STUDIO OTTICO DI QUARZI BIPIRAMIDATI SENZA POTERE ROTATORIO 119 



Stalli non ha nulla a che fare con i nostri, che solo hanno un qualche 

 riscontro nelle recenti osservazioni del Michel-Lévy, di Muniee-Chalmas 

 e di Wallerant sul contegno ottico di alcune forme speciali di anidride 

 silicica designate coi nomi di quarzina e di lutecite. 



Manca affatto nei nostri cristalli ogni segno di polarizzazione rota- 

 toria. Le lamine tagliate normalmente all'asse, se non si estinguono 

 completamente a nicol incrociati, né meno si estinguono per rotare 

 dell'analizzatore a luce monocromatica, né mutano colore a luce bianca 

 sia per rotar dell'analizzatore stesso, sia in ragione della loro grossezza. 

 E neppure a luce convergente mostrano alcun segno di potere rota- 

 torio, apparendo anzi allora anche più evidenti i caratteri della bias- 

 sicità non rotatoria. 



Le sezioni normali all'asse quanto più sono sottili, tanto meno ap- 

 paiono luminose fra i nicol incrociati, ma non per dato e fatto, come 

 a prima • giunta potrebbe credersi, di potere rotatorio che produce lo 

 stesso effetto in ragione dello spessore delle lamine cristalline, ma solo 

 per la debolissima potenza birifrattiva che queste sezioni normali all'asse 

 presentano, onde in esse anche se con spessore di un millimetro e più 

 si hanno sempre i più bassi colori di interferenza sul grigio. 



Estinzione completa non si raggiunge né meno girando un poco la 

 lamina con l'apparato di rotazione di Klein a correggere la posizione, 

 se mai spostamento di qualche minuto dalla normalità si fosse avuto 

 nel taglio della sezione. Invece si ha sempre diverso tuono di grigio 

 ed estinzione parziale a seconda dei vari settori in cui si vede divi- 

 dersi la lamina. 



Le fig. 4-8 danno imagine di questa apparenza quale si ha in tutte 

 le sezioni. I sei settori app aiono quasi sempre come fasci di fibre nor- 



FiG. 4. 



Fio .5. 



PlG. 6. 



